90 LUDWIG V. ILOSVAY. 



4. Ammoniakalisclie Cuprolösungen geben , für sich allein 

 erhitzt, keine Spiegel; vermischt man sie Biber nach dem Erwärmen 

 mit Alkalien und erhitzt sie von neuem, so geben sie prachtvolle 

 Spiegel, wenn man die Cuprisalze mit Hydrazinsulfat reduziert. 

 Alkalisiert man diese Lösungen in der Kälte, so ist der Spiegel 

 von mitgerissenem Kupferoxydul des öfteren fleckig. Auf je 

 30 cm^ Lösung sind erforderlich: 



1 g kryst. Kupfervitriol, 10 cm^ Ammoniak, 2 g Hydrazin- 

 sulfat; oder: 1 g Cupriacetat, Cu(C2H302)2-HoO, 8 cm^ Ammoniak, 

 1,2 g Hydrazinsulfat. — Auf 1 g Kupferchlorid, CuClg ■ oHgO, nehme 

 man 10 — 12 cni^ Ammoniak, Ip — 2 g Hydrazinsulfat; auf 1 g 

 Cuprinitrat, Cu(N03)2 • öHgO, 12 cm^ Ammoniak, 2 — 2,5 g Hydra- 

 zinsulfat. Es scheint, daß die Amnion- und Hydrazinsulfatmenge 

 nicht von der absoluten Quantität des Kupfers, sondern von der 

 Natur der Säurereste abhängig ist. 



Wenn der Kupferspiegel ausnehmend dünn ist, so läßt er 

 ein bläulich -grünes, ist er aber stärker, ein dunkelgrünes Licht 

 durchscheinen. 



5. Es ist mir nicht gelungen, aus mit Hydrazinchlorhydrat 

 reduzierten Lösungen gleichmäßige, von Kupferoxydul freie Metall- 

 spiegel darzustellen. 



6. Mit einem ziemlich gleichmäßigen Kupferspiegel überzog 

 ich eine 8 Kerzen starke Glühlampe, welche in einem Bade 

 folgender Zusammensetzung erhitzt wurde: 250 cm^ der Lösung 

 enthielten 5 gr Cupriacetat, 30 cm^ 20proz. Ammoniak und 60 cm^ 

 3 proz. Hydrazinhydroxyd. Der Metallansatz der Lampe war durch 

 einen Kautschukring geschützt. Nach 25 — 30 Minuten bereits 

 beginnt die Abscheidung des Kupferspiegels, und nach einer 

 Stunde ist die Lampe von einem genügend gleichmäßigen Spiegel 

 inkrustiert. Die Temperatur des Bades stieg auf 50 — 52^ um 

 die Lampe herum. 



7. Ist in der Lösung viel Ammoniak enthalten, so scheidet 

 sich — wie ich bereits andeutete — weder unmittelbar, noch 

 mit Alkalien, Kupfer ab, sondern es schlägt sich aus der alka- 

 lischen Mischung eine, in Farbe an das Cuprohydroxyd oder 

 Kupfersuboxyd erinnernde, ungemein dünne Schichte auf die Glas- 

 fläche nieder, deren Dicke regulierbar ist und in prachtvollen 



